10 
dreht man die Platte um, so darf sie natiirlich nur mit dem un- 
benutzten a4uferen Rande dem Ring aufliegen. 
Ist das Kupferbad zum Einhangen der Platte vorbereitet, 
so wird sie mit der Schrift nach oben auf eine passende Unter- 
lage gelegt, zunachst die Schnecke des Fiihlers durch Schaben 
mit einem Meiffel wenigstens an einigen Stellen blank gemacht 
und nun die ganze Oberflache mit Graphit tberstrichen. Dies 
geschieht mit einem dicken Pinsel aus den zartesten Haaren 
oder einem Burstchen aus solchen Haaren. Es ist zu bemerken, 
reve dass selbst recht weiche Haare mikrosko- 
\) pische Striemen in die Wachsmasse ein- 
graben, weshalb bei allem Reinigen der 
Platten durch Abbirsten u. dgl. nur die 
- weichsten Pinsel zu bentitzen sind und die 
gréBte Vorsicht nothig ist. Das Graphitpulver 
: ist in ein Leinwandsackchen eingebunden; 
== durch Schiitteln desselben oberhalb der 
ZY Platte fallt das Pulver auf dieselbe nieder 
und wird durch den Pinsel verrieben. Die 
Fig. 4. Procedur wird so lange fortgesetzt, bis die 
ganze Oberflache nirgends mehr einen braunen Farbenton 
zeigt, sondern wie Blei erscheint (circa 6 Minuten). 
Nunmehr wird rasch die Glasplatte (2 der Fig. 3) an dem 
bis dahin freien Faden befestigt, die graphitierte Flache der 
Platte, wahrend diese schief in der Luft gehalten wird, mit 
Alkohol tbergossen und das Ganze sofort in das Kupferbad ge- 
hangt, wobei es die beiden Haken (1 der Fig. 3) tragen, wahrend 
man das freie Ende des Kabels um die stangenformige Kathode 
(4 der Fig. 3) herumschlagt und mit Draht festbindet. 
Als Bad wird die auf S.289 des Werkes von Pfanhauser! 
abgebildete Vorrichtung gebraucht, mit der Modification, dass 
in der Mitte zwei groie Kupferanoden und beiderseits davon 
unsere Platten hangen. Es haben sechs derselben Platz, und, da 
Wir zwei solche Bader aufgestellt haben, kénnen gleichzeitig 
zwolf Phonotypen in Herstellung begriffen sein. 
1 W. Pfanhauser. Elektroplatierung, Galvanoplastik und Metall- 
polierung. Wien, bei Spielhagen & Schurich, 1900. 
